— 558 — 
Sembrava adunque che realmente la resistenza del bismuto crescesse tanto più, 
quanto più rapido ne era il raffreddamento. 
Più volte provai a scaldare il tubo fino alla fusione del bismuto, e poi raffred- 
darlo il più rapidamente possibile. i 
Trovai resistenze maggiori che prima alla temperatura ordinaria, anche 3,2413 
a 16°. Invece fatto raffreddare assai lentamente il bismuto, lasciandolo nell’olio, 
trovai 2,3124. Il giorno dopo la resistenza era un poco cresciuta, benchè la tempe- 
ratura fosse rimasta la stessa. 
Prima d’ occuparmi più davvicino dell’influenza che ha la rapidità del raffred- 
damento, volli fare una nuova serie di misure per valori poco diversi della tempe- 
ratura fra 240° e 300°, onde meglio definire la maniera con cui avviene la rapida 
variazione di resistenza intorno al punto di fusione. 
I risultati sono dati dalla tabella VII, e rappresentati a parte nella tavola II, in M. 
VII. 
t b t b 7 b 
240° 2,841 || 25505 2, 637 750,8 1,324 
246 805 | 259,5 502 278,5 318 
218,5 H57 | 268,5 266 280,5 315 
250, 3 "32 | 268,6 1,951 288,7 313 
252,5 703 || 270,5 379 295, 5 317 
I 
Si vede quindi che la diminuzione di resistenza comincia prima della fusione e dura 
dopo, quantunque la più rapida variazione avvenga durante il cambiamento di stato. 
Potrebbe nascere il dubbio, che 1’ andamento speciale che presenta la curva 
della resistenza del bismuto, fosse causata dal trovarsi questo metallo entro un can- 
nello di vetro, che in parte deve opporsi ai cambiamenti di volume che accompa- 
gnano le variazioni di temperatura. Perciò stimai opportuno studiare le variazioni 
di resistenza di sbarrette di bismuto fuse nell’olio e ivi lasciate lentamente raffred- 
dare. Le curve ottenute, furono assolutamente simili a quelle già fornite dal bismuto 
contenuto nel tubo di vetro. 
11. Volli vedere se protraendo il raffreddamento al disotto della temperatura 
ordinaria, la resistenza del bismuto continua a crescere oppure raggiunge un nuovo 
massimo. È in quest’ ultima maniera che si comporta, stando ai risultati registrati 
nella tabella VIII e rappresentati nella curva NO nella tavola, quantunque il mas- 
simo l’abbia appena raggiunto ('). 
VIII. IRE 
{ Db t gori D 
— 5993 | 3,017 || — 156 | 3,031 |u- 1998 | 2,925 
39,7 040 12,1 011 60 1105 
21,6 036 8,9 002 102 582 
25 044 6,3! 2,996 
20,1 037 3,7 988 
(') L'anidride carbonica solida che adoperai per raffreddare il tubo, fu preparata con un ap- 
parato di Natterer, posto a mia disposizione dall’illustre mio collega professore Paternò. 
